558 



beständige Zunahme des Wassergehalts ergaben, es ist möglich, 

 dass nach sehr langer Zeit der ursprüngliche Wassergehalt er- 

 reicht wird. Der Natronchabasit 7e. enthält lufttrocken 19,33% 

 Wasser; auf der Berzeliuslampe geglüht und mit Wasser be- 

 feuchtet, erwärmt er sich schwächer als der Kalichabasit und 

 hat selbst nach 1 monatlichem Stehen unter Wasser nur 8,39% 

 (lufttrocken) Wasser aufgenommen. Soll man nun annehmen, 

 dass das fehlende Wasser basisches ist? ist es nicht vielmehr 

 sehr wahrscheinlich, dass der Kali- und Natronchabasit, die 

 sich leicht in einander überführen lassen , gleich constituirt 

 sind, und, wenn überhaupt, gleich viel basisches Wasser ent- 

 halten? Man sieht, wie unsicher derartige Schlüsse sind. Aus 

 den mitgetheilten Versuchen geht jedenfalls hervor, dass erst 

 zahlreiche Experimentaluntersuchungen an natürlichen und künst- 

 lichen Silicaten angestellt werden müssen, ehe aus dem Ver- 

 halten des gebundenen Wassers auf seine chemische Rolle 

 zurückgeschlossen werden darf*). 



6. Rother Stilbit vom Fassathal 8. hatte nach 8tägiger 

 Behandlung mit KCllösung die starken Basen grösstentheils 

 gegen Kali ausgetauscht 8a. 20 Tage mit CaCl 2 lÖsung behandelt, 

 ging der Kalistilbit 8a. wieder in den Kalkstilbit 8b. über; 

 der natürliche Stilbit 6 Tage mit Na Cl- Lösung digerirt, war 



Natron 



Silicat 8 c. 



umgewandelt. 







8. 



8 a. 



8 b. 



8 c. 



H 2 0 



15,54 



10,42 



13,97 



13,37 



Si0 2 



60,24 



61,48 



61,32 



61,88 



A1 2 0 3 



**) 15,53 



15,52 



15,60 



16,10 



CaO 



6,39 



1,50 



7,08 



1,53 



K 2 0 



0,39 



10,84 



2,03 





Na 2 0 



1,91 



0,24 



7,12 





100 



100 



100 



100 



Der rothe Stilbit war durch beigemengte Gangart etwas 

 verunreinigt; nach Abschluss der mitgetheilten Versuche konnte 

 reiner Stilbit beschafft werden und wurden an demselben fol- 

 gende Versuche angestellt. 



8d. Stilbit von Bernfjord (Island) , derselbe war mit 

 dem Mesolith 6 verwachsen. 



*) Auch Rammelsberg fand (Zeitschr. d. d. geol. Ges. 1869, p. 197), 

 dass die wahrscheinlich gleich constituirten Mineralien Natrolith und 

 Scolecit sich nach stärkerem Glühen verschieden verhalten; der Scolecit 

 hydratisirt sich nicht, wohl aber der Natrolith. Es wäre wichtig zu er- 

 fahren, ob sich alle geglühten Kalksilicate schwerer hydratisiren als die 

 gleich constituirten Alkalisilicate. 



**) Und Fe 2 0 3 . 



